212 
E. Ludwig. 
[ 2 ] 
ich mit frische m, un/verwitterten Materiale die beabsich- 
tigte Arbeit unternehmen. Dieses Material bestand aus wohl ausgebil- 
deten, ziemlich grossen hexagonalen Säulen, die an der Oberfläche 
glänzend, ohne Spur von Verwitterungsproducten waren. Vom Mutter- 
gesteine abgebrochen, wurden die Krystalle zertrümmert und unter 
Zuhilfenahme einer starken Loupe nur die ganz reinen Stücke aus- 
gesucht. 
Bei der qualitativen Analyse wurden gefunden: Kieselsäure, 
Eisenoxydul, M angan oxydu 1, Kalk, Magnesia, Wasser und 
Chlor. Die Prüfung auf Eisenoxyd ergab bei einem mit aller Sorg- 
falt angestellten Versuche ein negatives Resultat; die Abwesenheit des 
Eisenoxydes geht auch aus den quantitativen Bestimmungen hervor, 
aus den später anzuführenden Zahlen wird nämlich ersichtlich, dass 
die Resultate der Bestimmung des Gesammteisens von denen der Eisen- 
oxydulbestimmung nur um Grössen differiren, die innerhalb der Grenzen 
der Beobachtungsfehler liegen. 
Als specifisches Gewicht des Pyrosmaliths wurde in zwei 
Versuchen, für welche 3-3361 Gramm und 3’8055 Gramm des grob- 
körnig zerkleinerten Minerales verwendet wurden, 3157 und 3 - 149, 
im Mittel also 3- 153 gefunden, welche Zahl mit der von Lang ermit- 
telten [3*17 1] stimmt. 
Die Ergebnisse meiner quantitativen Bestimmungen sind folgende : 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
Kieselsäure . 
34-54 
34-86 
34-59 
— 
— 
Proc. 
Eisenoxydul . 
27-43 
26*96 
26-72 
27-07 
27-08 
33 
Manganoxydul 
— 
25-40 
25-81 
— 
— 
33 
Kalk . . . 
0-48 
0-61 
046 
— 
— 
Magnesia . . 
0-93 
0-97 
0-88 
— 
— 
33 
Wasser . . 
8-33 
8-48 
— 
— 
— 
Chlor . . . 
— 
— 
— 
— 
— 
33 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
Wasser . . 
. — 
— 
— 
8-11 
— 
Proc. 
Chlor . . . 
. 4-77 
4-78 
5-47 
4-92 
5-07 
33 
Mittel 
Kieselsäure 
. 34"66 
Proc. 
Eisenoxydul . 
. 27-05 
5? 
Manganoxydul 
. 25-60 
33 
Kalk . 
0-52 
Magnesia 
. 0-93 
33 
Wasser 
. 8-31 
Chlor . 
. 4-88 
33 
10P95 
Davon ist abzuziehen die dem Chlor 
äquivalente Sauerstoffmenge . . . 1*10 
100-85 
Es stand mir von dem Minerale so viel zur Verfügung, dass die 
einzelnen Bestimmungen mit so grossen Quantitäten ausgeführt werden 
konnten, wie sie bei den Silicatanalysen gebräuchlich sind. 
Ueber die analytischen Methoden, welche in der vorliegenden 
Arbeit zur Anwendung kamen, sei folgendes bemerkt: 
